SULLA COSÌ DETTA CRENOTHRIX KUNHIANA POLTSPORA ECC. 331 



esperimento con l' acqua posta fuori di servizio, per vedere della 

 sua azione sui tubi eli ghisa non incatramati, in confronto di 

 quelli internamente rivestiti con buona vernice Smith. 



D'una prima prova con tubo di ghisa greggia, senza pre- 

 servativo, mostrai i risultati all' on. Giunta comunale il 29 

 marzo 1897. 



Fin da quest' epoca mi nacque il sospetto che l' acqua della 

 polla n. 6 del Pino, poiché avea quasi del tutto ostruito il 

 canale di piombo al suo punto di partenza dalla vaschetta in- 

 terna, fosse temibile per i tubi di ghisa. La presenza di una 

 specie tanto attiva produttrice d' ossido-idrato ferrico non era 

 difficile potesse riuscire col tempo a danneggiare in qualche 

 modo- la tubulatura, riducendola di diametro, od anche ottu- 

 randola, per l'accumulo del materiale ocraceo nei tratti morti 

 favorevoli al suo depositarsi. 



Infatti, nel tubo mostrato all'on. Giunta, della lunghezza 

 di 75 centimetri e del diametro interno di 45 mm., in meno 

 di un mese si era prodotto un deposito ferruginoso dello spessore, 

 ancor fresco, di 15 a 20 millimetri. In qualche punto notavansi 

 delle sporgenze turbecoliformi, che resistevano alla corrente. 

 Nei tubi con vernice a caldo invece, bastarono degli scarichi 

 ripetuti per asportare tutti i flocchi ocracei che vi si erano 

 accumulati. Dopo questa esperienza, alla quale attribuii poco 

 valore per la sua breve durata, tornai a sottoporre alla stessa 

 polla del Pino due pezzi di tubo; l'uno incatramato, del dia- 

 metro di 150 millimetri, l'altro di 45 millimetri, il medesimo 

 cioè adoperato per la prima prova, dopo essere stato ridotto 

 a nuovo. Dopo 7 mesi e mezzo il tubo col protettivo era inal- 

 terato. Aveva solo un po' di deposito lungo il percorso del- 

 l'acqua, deposito che, non aderendo affatto alla superficie 

 interna, si remuoveva con la massima facilità, proprio come 

 succede dei fiocchetti aderenti alle tubulature di piombo. 



Il tubo di ghisa greggia presentava 1' aspetto che ho ritratto 

 nella Tav. IX, fig. 2. Si vedeva al fondo un strato ferruginoso 

 dello spessore di circa 25 millimetri, e lungo le pareti lambite 

 dall'acqua in cui il tubo stava immerso per opera d'una doccia 

 di zinco, apparivano manifestissimi dei mammelloni con dia- 

 metro alla base da 20 a 30 millimetri. Ve ne erano frammisti 

 dei piccolissimi, e di quelli fusi assieme e perciò più volumi- 



